196 QUALITÉS ET DÉFAUTS 



d'exclure les bols lunés des planches que l'on* em- 

 ploie en menuiserie, d'autant plus que, si la teinte 

 de la lunure est blanche, elle ne laisse presque pas 

 de trace sur le fil du bois, quand il est desséché, et 

 que, dans le commerce, on ne fait point de diffé- 

 rence entre ces planches et celles qui proviennent 

 d'arbres parfaitement sains. Quant au merrain, il 

 n'est pas de vice plus dangereux pour cette marchan- 

 dise, parce qu'il est souvent difficile de le reconnaî- 

 tre, quand le bois est travaillé, et qu'il suffit d'une 

 douve de bois luné dans une futaille pour compro- 

 mettre la qualité et la conservation du liquide qu'elle 

 renferme. 



3° Mais quand les couches annuelles qui forment 

 la lunure sont aussi larges et aussi compactes qu'elles 

 doivent l'être dans un bon bois de chêne, et qu'elles 

 ne présentent d'ailleurs aucun signe d'altération, en 

 un mot quand la couronne de bois luné ne diffère 

 absolument des parties voisines que par une colo- 

 ration plus claire, il est évident, à priori^ que ce 

 genre de lunure est moins infmédiatement dange- 

 reux que le précédent. Les bois qui en sont atteints 

 ne perdent rien de leur valeur commerciale lorsqu'ils 

 sont destinés au sciage, bien qu'ils soient plus parti- 

 culièrement exposés à la vermoulure, mais ils sont 

 réputés dangereux dans l'emploi comme merrain, et 

 on hésite toujours à s'en servir comme charpentes 

 dans les grandes constructions, notamment dans la 

 marine, parce que l'on n'a pas confiance dans leur 

 solidité et surtout dans leur durée. 



